Sintesis Bahan Absorber Gelombang Mikro Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 dengan Metode Sol Gel (Yunasfi)

## SINTESIS BAHAN ABSORBER GELOMBANG MIKRO
Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 DENGAN METODE SOL GEL

## Yunasfi, Mashadi dan Ade Mulyawan
Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM) - BATAN Kawaasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang Selatan, Indonesia
E-mail : yunasfi@gmail.com Diterima: 17 November 2016 Diperbaiki: 9 Juni 2017 Disetujui: 16 Juni 2017

## ABSTRAK
SINTESIS BAHAN ABSORBER GELOMBANG MIKRO Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 DENGAN METODE SOL GEL. Telah dilakukan sintesis bahan absorber gelombang mikro Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 dengan (x = 0,0 ; 0,5 dan 1,0) menggunakan metode sol-gel. Bahan Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 disintesis dari campuran serbuk Ni(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 dan La(NO 3 ) 3 dalam perbandingan mol masing-masing serbuk dengan menggunakan metode sol gel dan kemudian di sinter pada suhu 1200  C selama 3 jam. Identifikasi fasa dengan X-Ray Diffractometer ( XRD ) menunjukkan bahwa dengan penambahan kandungan ion La 3+ terbentuk Ni (1,5-x) La x Fe 1.5 O 4 dengan 2 fasa yaitu NiFe 2 O 4 dan LaFeO 3 . Pengamatan morfologi dengan Scanning Electron Microscope (SEM) menunjukkan terbentuknya partikel yang tidak homogen yang artinya bahwa reaksi pembentukan Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 belum sempurna. Sifat magnet sampel yang dianalisis dengan Vibrating Sample Magnetometer (VSM) menunjukkan bahwa sampel berperilaku feromagnetik, dimana nilai M s semakin rendah (pada rentang 32,76 emu/g hingga 9,40 emu/g) dan nilai H c semakin besar (pada rentang 200 - 247 Oe) seiring dengan penambahan kandungan La. Sedangkan kemampuan penyerapan gelombang mikro yang diukur dengan Vector Network Analyzer ( VNA ) menunjukkan nilai Reflection Loss (RL) maksimum diperoleh pada komposisi sampel x = 0,5 sebesar -27,5 dB pada frekuensi 10,60 GHz. Berarti bahwa NiLa 0,5 Fe 1,5 O 4 mampu menyerap gelombang mikro sebesar ~96 % pada frekuensi 10,60 GHz.
Kata kunci: Nikel lantanum ferit, Metode sol-gel , Sifat magnet, Serapan gelombang mikro

## ABSTRAK
SYNTHESIS OF Ni (1.5-x) La x Fe 1.5 O 4 AS MICROWAVE ABSORBER MATERIAL BY SOL GEL METHODS. Synthesis of Ni (1.5-x) La x Fe 1.5 O 4 with (x = 0, 0.5 and 1.0) as microwave absorber material by using sol-gel method have been carried out. The materials of Ni (1.5-x) La x Fe 1.5 O 4 powder are made from a mixture of Ni(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 and La(NO 3 ) 3 in a mole ratio sol gel method and then sintered at 1200 °C for 3 hours. Phase identification by X-Ray Diffractometer (XRD) shows that the La addition have formed of two phases of NiFe 2 O 4 and LaFeO 3 . Morphological observation by Scanning Electron Microscope (SEM) shows unhomogenous particles which means the reaction in the formation of Ni (1.5-x) La x Fe 1.5 O 4 has not been perfect. Magnetic properties of samples were analyzed by vibrating sample magnetometer (VSM) shows ferromagnetic behaviour, where the M s value decrease (around of 32.76 to 9.40 emu/g) and value of H c increased (around of 200-247 Oe) along with the addition of the La content. While the ability of microwaves absorption measured by using Vector Network Analyzer (VNA) indicates that the maximum value of Reflection Loss (RL) obtained at the composition of x = 0.5 up to -27.5 dB at a frequency of 10.60 GHz. It means the Ni (1.5-x) La x Fe 1.5 O 4 composition is able to absorb microwave up to ~ 96% at a frequency of 10.60 GHz.
Keywords : Nickle lanthanum ferrite, Sol-gel, Magnetic properties, Microwave absorber

## PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah banyak penelitian yang difokuskan pada sintesis nanometal oksida karena sifat optik, listrik dan magnetiknya yang
luar biasa dibandingkan dengan senyawa dalam bentuk bulk dan salah satunya adalah ferit spinel , MFe 2 O 4 (M adalah ion logam valensi dua) [1]. Ferit spinel memiliki
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 19, No. 1, Oktober 2017, hal. 19-24
sifat unggul seperti resistivitas listrik yang tinggi, permeabilitias tinggi dan rugi-rugi Eddy current yang dapat diabaikan dengan adanya perambatan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi sehingga material ini berpotensi untuk diaplikasikan pada teknologi ferrofluid , teknologi penyimpanan data, alat telekomunikasi, penyerap gelombang mikro dan radar, shielding electromagnetic interference , sistem penghantaran obat ( drug delivery system ) dan sensor gas [1,2].
Salah satu ferit spinel yang banyak dikembangkan saat ini adalah nikel ferit (NiFe 2 O 4 ). NiFe 2 O 4 adalah bahan ferimagnetik terkenal dengan struktur spinel inverse , yaitu semua ion Ni 2+ berada di site oktahedral dan ion Fe 3+ terdistribusi merata di site tetrahedral dan oktahedral. NiFe 2 O 4 menunjukkan sifat ferimagnetik yang berasal dari pasangan momen magnet anti-paralel antara momen magnet ion Fe 3+ pada site tetrahedral dengan momen magnet ion Ni 2+ dan ion Fe 3+ pada site oktahedral [3,4] . NiFe 2 O 4 merupakan material soft magnetic dengan koersivitas dan magnetisasi saturasi yang rendah tetapi memiliki resistivitas listrik yang tinggi sehingga membuat material ini cocok untuk aplikasi bidang magnetik dan magneto-optik. Nanopartikel NiFe 2 O 4 menampilkan kurva histeresis yang sempit sehingga material ini dapat digunakan sebagai bahan penyerap gelombang mikro, low and high frequency transformer cores dan high density information storage materials [5].
Sifat listrik dan magnetik dari spinel NiFe 2 O 4 dapat ditingkatkan dengan penambahan kation divalen, trivalen atau tetravalen ke kisi spinel . Substitusi sejumlah kecil ion logam tanah jarang ke dalam ferit spinel dapat mendistorsi struktur karena jari-jari ioniknya menjadi besar sehingga menginduksi strain dan secara signifikan akan merubah sifat listrik, magnet dan strukturmikro. Ion tanah jarang berperan penting dalam menentukan anisotropi kristal magnet ( magneto crystalline anisotropy ) dalam senyawa intermetalik 4f-3d [4-6]. Sifat spinel NiFe 2 O 4 dapat diatur oleh masuknya ion tanah jarang yang cocok sehingga memiliki aplikasi yang luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat spinel NiFe 2 O 4 adalah komposisi dan strukturmikro, metode sintesis dan suhu sintering [7] . Metode untuk substitusi logam tanah jarang ke dalam senyawa spinel NiFe 2 O 4 telah banyak dikembangkan, seperti sol-gel method [7], co- precipitation method [8], ceramic method [9], dan metode hidrotermal [10], namun belum ada yang akan mengaplikasikannya untuk serapan gelombang mikro.
Pada penelitian sebelumnya telah berhasil dilakukan sintesis spinel NiFe 2 O 4 yang memiliki fase tunggal dengan metode sol-gel [11]. Sedangkan dengan teknik milling dengan High Energy Milling ( HEM ) selama 5 jam juga telah berhasil disintesis spinel Ni x Fe (3-x) O 4 dengan ( x = 0,5 ; 1,0 ; 1,5 and 2,0) yang memiliki fase tunggal dengan serapan gelombang mikro maksimum pada x = 1,5 (Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 ) [12]. Pada penelitian ini dilanjutkan dengan substitusi ion La 3+ pada spinel Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 dengan metode sol-gel. Metode sol-gel dipilih
dalam penelitian ini karena metode ini sederhana dan biaya rendah. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan bahan magnet berbasis sistem ferit sebagai penyerap gelombang mikro.

## METODE PERCOBAAN
Masing-masing bahan serbuk Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O (produk Merck dengan kemurnian  99%), Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O (produk Merck dengan kemurnian 76-77%) dan La(NO 3 ) 3 .6H 2 O (produk Merck dengan kemurnian 99,9%) ditimbang sesuai dengan perbandingan molnya dengan berat total 10 gram. Komposisi kimia untuk sampel Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 (dengan x= 0; 0,5 dan 1,0) disintesis berdasarkan Persamaan 1.
(1,5-x)Ni(NO 3 ) 2 + 1,5Fe(NO 3 ) 3 + xLa(NO 3 ) 3 +
(CH 2 OH) 2
Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 + NO 2(g) + CO 2(g) + H 2 O (l) ........... (1) Masing-masing campuran serbuk ini ditambahkan larutan etilen glikol (produk Merck ) sebanyak 20 mL sambil diaduk dengan magnetic stirrer dan dipanaskan pada suhu sekitar 80  C sampai terbentuk gel basah. Gel basah yang terbentuk dikeringkan dengan oven pada suhu sekitar 100  C, kemudian di sinter pada suhu 1200  C dan digerus . Masing-masing serbuk Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 yang terbentuk, dilakukan identifikasi fasa dengan peralatan Difraktometer Sinar-X ( XRD ) merek Phillips PANalytical Empyrean . Pengamatan morfologi dilakukan dengan alat S canning Electron Microscope ( SEM )/ Energy Dispersive Spectorscope ( EDS ) merek JEOL dan pengukuran sifat magnetnya dilakukan dengan peralatan Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ) tipe OXFORD 1,2 H dengan kisaran medan magnet luar ± 1 Tesla pada suhu ruang. Semua peralatan ini terpasang di Bidang Sains Bahan Maju (BSBM), PSTBM-BATAN. Serta pengukuran serapan gelombang mikro dilakukan dengan alat Vector Network Analyzer (VNA) merek Advatest-R3370 300 KHz - 20 GHz yang terpasang di PPET, LIPI-Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui struktur kristal dan fasa yang terbentuk dari serbuk Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 (x = 0,0; 0,5 dan 1,0) hasil sintesis dengan metode sol-gel ditunjukkan pada Gambar 1. Pola difraksi yang terbentuk untuk x = 0 (Ni 1,5- Fe 1,5 O 4 ) menunjukkan indikasi terbentuknya fasa tunggal dengan sktruktur ferrite spinel yang memiliki struktur kristal kubik dengan space group Fd3m dengan parameter kisi adalah a = b = c = 0,58836 nm pada suhu ruang.  Puncak  utama  yang  muncul  pada  sudut  2θ  di sekitar sudut 35° yang merupakan puncak bidang (311) dari Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 yang berbentuk kubik spinel [13].
Sintesis Bahan Absorber Gelombang Mikro Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 dengan Metode Sol Gel (Yunasfi)
Analisis ini diperkuat dengan kemunculan puncak- puncak lain yang juga merupakan karakteristik dari Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 yaitu puncak bidang (111) pada sudut sekitar 18°, (220) pada sudut sekitar 30°, (222) pada sudut sekitar 37°, (400) pada sudut sekitar 43°, (422) pada sudut sekitar 53°, (511) pada sudut sekitar 57°, dan (440) pada sudut sekitar 64°, yang mana sesuai dengan database ICDD 96-100-6117 pada MATCH .
Dengan penambahan nilai x (kandungan La) dalam serbuk Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 menunjukkan adanya penambahan puncak baru sehingga menjadi 2 fasa (Gambar 2). Berdasarkan hasil analisis dengan program MATCH diketahui bahwa puncak baru adalah fasa LaFeO 3 . Puncak tersebut juga merupakan karakteristik dari LaFeO 3 yaitu puncak bidang (101) pada sudut sekitar 23°, (121) pada sudut sekitar 30°, (220) pada sudut sekitar 40°, (202) pada sudut sekitar 46°, (240) pada sudut sekitar 52° dan (242) pada sudut sekitar 58°, yang sesuai dengan database ICDD 96-100-6117 pada MATCH . Hasil analisis identifikasi fasa menunjukkan substitusi ion La 3+ menyebabkan terbentuknya multifasa yang ditandai dengan munculnya fasa NiFe 2 O 4 dan fasa LaFeO 3 . Prosentase masing-masing fasa yang terbentuk ditunjukkan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa persentase fasa NiFe 2 O 4 yang terbentuk berkurang sedangkan fasa LaFeO 3 semakin bertambah seiring dengan peningkatan kandungan ion La 3+ yang disubstitusikan. Menurut Sonia, et. al. [13] bahwa substitusi ion La 3+ terhadap NiFe 2 O 4 dengan kandungan 0,025 sampai 0,075 terbentuk fasa tunggal NiLaFe 2 O 4. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan substitusi ion La 3+ pada NiFe 2 O 4 dengan kandungan 0,5 hingga 1,0 terbentuk multifasa. Hasil penelitian ini sama dengan yang dilaporkan oleh Mullai et.al. [14], bahwa substitusi ion La 3+ terhadap NiFe 2 O 4 terbentuk multifasa yaitu fasa NiFe 2 O 4 dan fasa LaFeO 3 . Hal ini disebabkan oleh kandungan ion La 3+ yang terlalu banyak sehingga tidak semua ion La 3+ yang dapat masuk kedalam struktur spinel ferit untuk membentuk fasa tunggal NiLaFe 2 O 4 . Hasil pengamatan morfologi permukaan sampel Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 (x = 0,0 ; 0,5 dan 1,0) dengan SEM pada
pembesaran 5000x, ditunjukkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3 terlihat bahwa sampel Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 dengan x = 0,0 (Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 ) memiliki partikel yang tidak homogen dan merata diseluruh permukaan sampel dengan ukuran partikel sekitar 300 nm, yang berarti bahwa sampel Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 memiliki fasa tunggal. Sedangkan, dengan adanya penambahan kandungan ion lantanum (x = 0,5 dan 1,0) terlihat bahwa partikel mulai tidak merata dengan
Gambar 1 . Pola difraksi serbuk Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 dengan x = 0,0; 0,5 dan 1,0.
Komposisi (x) Sampel Fasa (%)
NiFe 2 O 4 LaFeO 3 0,0 Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 100 - 0,5 NiLa 0,5 Fe 1,5 O 4 56,1 43,9 1,0 Ni 0,5 LaFe 1,5 O 4 27,4 76,2 Tabel 1 . Prosentase fasa yang terbentuk dalam serbuk Ni (1,5-x) La x Fe 2,5 O 4 dengan x = 0 ; 0,5 ; 1,0
Gambar 2 . Identifikasi fasa dari pola XRD serbuk Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 dengan (a). x = 0,0; (b). 0,5 dan (c). 1,0.
(a) (b) (c)
ukuran bervariasi (200-500 nm), yang berarti bahwa sampel NiLa 0,5 Fe 1,5 O 4 dan sampel Ni 0,5 LaFe 1,5 O 4 memiliki fasa lebih dari satu (multi fasa). Sesuai dengan hasil identifikasi fasa dengan XRD yang menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan ion lantanum menyebabkan timbulnya fasa baru. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi ion La ke dalam senyawa Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 dengan metode sol-gel membentuk senyawa Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 . Sifat magnetik Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 hasil sintesis dengan metode sol-gel dikarakterisasi menggunakan peralatan VSM . Hasil karakterisasi ini digambarkan dengan kurva histeresis M-H pada range medan magnet -1 Tesla sampai 1 Tesla, yang memberikan informasi besarnya nilai magnetisasi remanen (M r ), magnetisasi saturasi (M s ) dan medan koersivitas (H c ), yang ditunjukkan pada Gambar 4. Informasi kurva histeresis yang diperoleh menggambarkan karakteristik dari berbagai parameter dalam pembuatan material magnet. Hasil pengamatan VSM menunjukkan bahwa semua sampel menunjukkan perilaku sifat feromagnetik dengan
nilai koersivitas yang relatif kecil. Untuk lebih jelasnya, kurva histeresis diperbesar seperti ditunjukkan pada Tabel 2.
Nilai-nilai magnetisasi Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 dengan berbagai konsentrasi lantanum (x = 0,0; 0,5 dan 1,0) ditunjukkan pada Tabel 2, terlihat bahwa puncak kurva menjadi lebih rendah dengan adanya substitusi lantanum. Nilai magnetisasi (M s ) semakin kecil sedangkan nilai koersivitas (H c ) cenderung semakin besar seiring dengan bertambahnya konsentrasi lantanum (nilai x semakin besar). Menurut hasil penelitian yang dilaporkan oleh Mullai et. al. [14] bahwa substitusi ion La 3+ ini dapat meningkatkan nilai H c . . Hal ini disebabkan oleh posisi kation dan juga efek pertukaran ion La 3+ menggantikan ion nikel dalam struktur spinel inverse yang merupakan kontributor utama sifat magnetiknya. Ion La 3+ yang bersifat paramagnetik yang disubstitusikan ke dalam struktur spinel inverse akan berpengaruh terhadap magnetisasi. Dalam keadaan ini, momen magnet pada Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 akan sulit termagnetisasi oleh medan magnet eksternal dan ketika didemagnetisasi maka koersivitasnya akan cenderung lebih besar.
Serapan gelombang mikro oleh Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 yang disintesis dengan metode sol gel diukur dengan VNA pada rentang frekuensi 9,0-12 GHz dalam bentuk kurva kehilangan refleksi ( reflection loss , RL), ditunjukkan pada Gambar 5. Kehilangan refleksi menunjukkan adanya mekanisme resonansi spin
Gambar 3 . Morfologi permukaan serbuk Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 ( x = 0,0; 0,5 dan 1,0)
Tabel 2 . Parameter magnetik serbuk Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 (x = 0.0; 0.5 dan 1.0). Komposisi (x) Sampel Parameter Magnetik M s (emu/g) M r (emu/g) H c (Oe) 0,0 Ni 1,5 Fe 1,5 O 4 32,76 12,58 200 0,5 NiLa 0,5 Fe 1,5 O 4 16,50 6,46 217 1,0 Ni 0,5 LaFe 1,5 O 4 9,40 4,38 247 Gambar 4 . Kurva M-H serbuk Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 ( x = 0,0;
0,5 dan 1,0).
Sintesis Bahan Absorber Gelombang Mikro Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 dengan Metode Sol Gel (Yunasfi)
magnetik antara gelombang elektromagnetik dengan bahan sehingga terjadi serapan gelombang mikro. Pada Gambar 5 terlihat bahwa puncak RL terendah yang dihasilkan oleh Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 pada puncak yang berbeda-beda untuk setiap sampel dan pada range panjang gelombang yang lebar. Puncak RL untuk x = 0,0 (Ni 1.5- Fe 1,5 O 4 ) adalah -24,21 dB dan semakin turun dengan adanya substitusi ion La 3+ (nilai x). Penurunan puncak RL dikaitkan dengan nilai koersivitas (H c ) bahan sesuai dengan hasil pengukuran dengan VSM yang menunjukkan bahwa nilai Hc menjadi lebih besar dengan adanya substitusi ion La 3+ .
Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa puncak RL yang paling rendah diperoleh pada sampel x = 0,5 (NiLa 0,5 Fe 1,5 O 4 ) yaitu -27,5 dB pada frekuensi 10,60 GHz. Hal ini berarti bahwa NiLa 0,5 Fe 1.5 O 4 mampu menyerap gelombang mikro sekitar 96 % pada frekuensi 10,60 GHz. Sedangakan penambahan kandungan ion La 3+ sampai x = 1,0 menunjukkan pengurangan puncak RL. Dari hasil ini diketahui subsitusiti ion La 3+ dengan nilai x = 0, 5 menunjukkan kandungan La 3+ yang optimum sehingga memberikan serapan yang paling besar.
Spinel nikel ferit merupakan bahan yang bersifat soft magnetic yang memiliki medan anisotropi sangat kecil sehingga harus ditingkatkan dengan mensubstitusi lagam tanah jarang, yang salah satunya adalah lantanum [15]. Substitusi ion La 3+ (peningkatan nilai x) menunjukkan peningkatan serapan gelombang mikro. Hal ini disebabkan oleh lantanum yang bersifat paramagnetik yang memiliki sifat listrik dan magnet sehingga memiliki nilai permeabilitas dan permitivitas yang tinggi. Dengan adanya substitusi ion La 3+ akan meningkatkan sifat intrinsik Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 , sehingga serapannya terhadap gelombang mikro meningkat.

## KESIMPULAN
Substitusi ion La 3+ pada nikel ferit dengan metode sol-gel dari serbuk-serbuk Fe(NO 3 ) 3 , Ni(NO 3 ) 2 dan La(NO 3 ) 3 menghasilkan senyawa Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 dalam bentuk multifasa yang ditunjukkan dengan munculnya fasa NiFe 2 O 4 dan LaFeO 3 . Ni 1,5-x La x Fe 1,5 O 4 yang terbentuk
Gambar 5 . Kurva kehilangan refleksi komposit Ni (1,5-x) La x Fe 1,5 O 4 ( x = 0.0; 0.5 and 1.0).
memiliki partikel yang tidak homogen dengan ukuran sekitar 200-500 nm. Substutusi ion La 3+ ini menyebabkan penurunan nilai M s dan peningkatan nilai H c . Nilai M s semakin turun (pada rentang 58 emu/g – 39 emu/g) sedangkan nilai H c semakin besar (pada rentang 116-170 Oe) seiring dengan penambahan kandungan ion La 3+ . Substitusi ion La 3+ juga menunjukkan puncak RL semakin rendah. Puncak RL paling rendah ditunjukkan oleh sampel dengan x = 0,5 yaitu sebesar -27,5 dB pada frekuensi 10,60 GHz. Berarti bahwa NiLa 0,5 Fe 1,5 O 4 hasil sintesis dengan metode sol-gel mampu menyerap gelombang mikro sekitar 96,5 % pada frekuensi 10,60 GHz. Sehingga NiLa 0,5 Fe 1,5 O 4 dapat diaplikasikan sebagai bahan untuk penerap gelombang mikro.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih diucapkan kepada kepala Pusat Sains dan Teknologi Bahan Nuklir (PSTBM)- BATAN yang telah memberi kepercayaan pada kami untuk melaksanakan penelitian ini, yang didanai dari DIPA tahun 2015-2019. Serta semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR ACUAN
[1]. M. T. Farid, I. Ahmad, Ss. Aman, M. Kanwal, G. Murtaza, I. Ali, I. Ahmad, M. Ishfaq. “Structural, Electrical and Dielectric Behavior of Ni x Co 1-x Nd y Fe 2-y O 4 Nano Ferrites Synthesized by Sol-Gel Method.” Journal of Nanomaterials and Biostructures, vol. 10, no. 1, pp. 265-275. 2015.
[2]. Shivani Malhotra, Mansi Chitkara and I S Sandhu. “Microwave Absorption Study of Nano Synthesized Strontium Ferrite Particles in X Band.” International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, vol. 8, no. 10, pp.115-120, 2015.
[3]. Manojit De, Ganesh Bera, H. S. Tewari. “Characterization of Magnesium Substituted Nickel Ferrites Nano Particles Synthesized Using Combustion Technique.” International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research, vol. 3, no. 1, pp. 71-76, 2015.
[4]. K. Sarkar, S. Mukherjee, S. Mukherjee. “Structural, Electrical and Magnetic Behaviour of Undoped and Nickel Doped Nanocrystalline Bismuth Ferrite by Solution Combustion Route.” Processing and Application of Ceramics, vol. 9, no. 1, pp. 53-60, 2015.
[5]. H. Moradmard, S. Farjami Shayesteh. “The Variation of Magnetic Properties of Nickel Ferrite by Annealing.” Manufacturing Science and Technology, vol. 3, no. 4, pp. 141-145, 2015.
[6]. S. Mahalakshmi and K.Srinivasa Manja. “Spectroscopic and Structural Studies of Nickel Ferrite Doped with Rare Earth Ions.” International
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 19, No. 1, Oktober 2017, hal. 19-24
Journal of Chem. Tech. Research, vol. 7, no. 3, pp. 1460-1464, 2015.
[7]. K. Rafeekali, M. Maheen, and E.M. Mohammed. “Influence of Rare Earth (Tb 3+ ) on Electrical and Magnetic Studies of Nickel Ferrite Nanoparticles.” IOSR J. Appl. Phys. (IOSR-JAP), vol. 7, no. 3, pp. 21-25, May - Jun 2015.
[8]. M. Yousefi and P. Alimard. “Synthesis of M-Nd Doped Fe 3 O 4 Nanoparticles (M = Co, Ce, Cr, Ni) with Tunable Magnetic Properties.” Bull. Chem. Soc. Ethiop, vol. 27, no. 1, pp. 49-56, 2013.
[9]. Saiduzzaman, Md. Abul Hossain, A.K.M. Hakim, S. Noor, R. Islam and Md. Al-Mamun. “The Effect of La on the Physical and Magnetic Properties of NiCuZn Ferrites.” Journal of Materials Science and Engineering B, vol. 1, pp. 891-894, 2011.
[10]. E.Pervaiz and I.H.Gul. “ Magneto Dielectric and Electromagnetic Absorbing studies of Antimony Doped Nickel Ferrites.” International Journal of Current Engineering and Technology, vol.3, no. 5, pp. 1784-1788, December 2013.
[11]. Mashadi, Yunasfi and W.A. Adi. “Analisis Struktur Kristal dan Gugus Fungsi NiFe 2 O 4 dengan Metode Sol Gel”, Jurnal Sains Materi Indonesia, vol. 17, no. 3, p. 131-135, April 2016.
[12]. Yunasfi, Wisnu Ari Adi, Mashadi and Putri Astari Rahmy. “Magnetic and Microwave Absortion Properties of Nickel Ferrite (Ni x Fe 3-x O 4 ) by HEM Technique.” Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences (MJFAS), vol. 13, no. 3, pp. 203-206, July-September 2017.
[13]. M. Maria Lumina Sonia, S.Blessi, S Pauline. “Role of Lanthanum Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Nanocrystalline Nickel Ferrites.” International Journal of Advance Research in Science and Engineering, IJARSE, vol. 3, no. 7, pp. 360-367, July 2014.
[14]. R. U. Mullai, P. Priyadharsini Pradeep, G. Chandrasekaran. “Synthesis and Characterization of Lanthanum Doped Mg-Zn Ferrite Nanoparticles Prepared by Sol Gel Method.” International Journal of Recent Trends in Science and Technology, vol. 5, no.2, pp 78-85, 2012.
[15]. Li Guo Min, Wang Lian Cheng, and Xu Yao. “Templated Synthesis of Highly Ordered Mesoporous Cobalt Ferrite and Its Microwave Absorption Properties.” Chin. Phys. B., vol. 23, no. 8, pp. 088105 (1-7), 2014.